Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 2 (1) (2020) 13-16
Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi: 10.33019/jstk.v2i1.1649 Research paper
Impregnation of Kiacret ( Spathodea campanulata ) Flower Extract Using Kaolin Bangka Island
Impregnasi Ekstrak Bunga Kiacret ( Spathodea campanulata ) Menggunakan Kaolin Pulau Bangka
Nurhadini 1* , Ristika Oktavia Asriza 1 , Ken Ayu 1 , Anggraeni 2 , Karnelasatri 3
1 Department of Chemistry, Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung, 33172
2) Department Biology, Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung, 33172
3 Department of Chemistry Education, Universitas Pelita Harapan Jl. MH. Thamrin, Boulevard 11000, Tangerang, Banten, 15811
* Corresponding author: nurhadini88@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aim  was  to  determine  the  effect  of  Bangka  Island  kaolin  impregnation  on  the absorption  of  kiacret  flower  extract  with  n-hexane  solvent.  Impregnation  of  kaolin-kiacret flower  extract  with  n-hexane  solvent  was  analyzed  by  using  FTIR  and  UV-Vis Spectrophotometry. Based on FTIR analysis, there was a shift of wave numbers at 780 cm-1 to 718 cm-1. Also there was a shift in the wave number of kiacret flower extracts from 1063 cm-1 to  1044  cm-1  in  activated  kaolin  flower  extracts.  UV-Vis  spectra  showed  that  the  addition  of kaolin  (variation  of  2  grams)  caused  enlargement  of    n-hexane  kiacret  extract  absorption  area until 404 cm.
Keyword : impregnation, kaolin Bangka Island, Spathodea campanulata flowers

## PENDAHULUAN
Penggunaan  bahan  berbasis  bahan  alam dari tumbuh-tumbuhan menjadi perhatian dan dieksplorasi  untuk  berbagai  aplikasi  baik dalam bidang kesehatan, energi dan lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  ketersediaan tumbuhan-tumbuhan  yang  besar,  kandungan senyawa  yang  sangat  beragam  dan  dapat didaur  ulang  oleh  lingkungan  (Zulnely  dkk., 2004;  Sinha  dkk.,  2018;  Astuti  dan Indriatmoko, 2018).
Kiacret ( Spathodea
campanulata ) merupakan  jenis  tumbuhan  yang  sering berbunga.  Pewarna  dari  bunga  kiacret  dapat digunakan  sebagai  pewarna  alami  kain (Kumerasan  dkk.,  2013).  Selain  itu  bunga kiacret  yang  memiliki  warna  merah-jingga berpotensi  digunakan  sebagai  pewarna  alami untuk  DSSC  (Mphande  dan  Pognebnoi,  2017). Ekstraksi  bunga  kiacret  menggunakan  pelarut metanol telah dilakukan oleh Patil dkk (2009). Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa ekstrak  bunga  kiacret  dengan  pelarut  metanol memiliki  serapan  maksimum  pada  panjang
gelombang  200-  240  nm  dengan  serapan menengah pada 310  – 340 nm.  Ekstrak bunga kiacret  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai antisolar untuk melindungi kulit dari sinar UV.
Studi serapan panjang gelombang pewarna alami bertujuan sebagai langkah awal dalam  meningkatkan  karakteristik  pewarna alami  tersebut  seperti  meningkatkan  efisiensi DSSC  dengan  memperluas  daerah  serapan panjang gelombang dan meningkatkan fotostabilitas  dengan  mengimpregnasi  pada material berlapis (Rahayu dkk., 2018; Hiendro dkk., 2014). Peningkatan  daerah  serapan  panjang gelombang dapat dilakukan dengan mencampur  dua  atau  lebih  pewarna  alami (Rahayu dkk., 2018). Selain itu pewarna alami diimpregnasi  pada  material  padat  yang berfungsi
sebagai matriks bertujuan memperlambat  degradasi  akibat  cahaya (Hiendro  dkk,  2014;  Ridwansyah  dkk.,  2014). Hal  tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan karakteristik  pewarna  alami  yang  disesuaikan pada  masing-masing  penerapan.  Penggunaan n-heksana  sebagai  pelarut  untuk  ekstraksi bunga kiacret yang diimpregnasi dengan kaolin belum  ditemukan.  Oleh  karena  itu  pada penelitian  ini  dilakukan  impregnasi  ekstrak bunga  kiacret  dengn  pelarut  n-heksana menggunakan  kaolin  Pulau  Bangka  untuk mengetahui pengaruh kaolin tersebut terhadap daerah serapan panjang gelombangnya.

## METODOLOGI
Bahan Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  akuades,  asam  klorida, kaolin  Pulau  Bangka,  kiacret,  dan  n-heksana, kertas saring Whatman No 42
Alat Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  seperangkat  alat  gelas,  blender, rotary  evaporator ,  botol  sampel, magnetic  bar dan oven
Prosedur Aktivasi Kaolin
Aktivasi  Kaolin  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  Nurhadini  dkk  (2019)  dengan menggunakan asam klorida. Ekstraksi Bunga Kiacret ( Spathodea campanulata )
Sejumlah bunga kiacret dikering-anginkan di  ruangan  gelap.  Kemudian  bunga  kiacret
kering  dihaluskan  menggunakan  blender. Bunga  kiacret  yang  telah  halus  direndam dengan  pelarut  n-heksana  selama  tiga  hari dengan  perbandingan  bunga  kiacret  dan pelarut  n-heksana  1:  10  (b/v).  Ekstrak  bunga kicret  dipisahkan  dari  residunya  dengan penyaringan  menggunakan  kertas  saring. Kemudian  ekstrak  bunga  kiacret  dipisahkan dari  pelarutnya  dengan rotary  evaporator dan diperoleh ekstrak kental bunga kiacret.
Impregnasi Ekstrak Bunga Kiacret-Kaolin Impregnasi  ekstrak  bunga  kiacret  pada kaolin  alam  yang  teraktivasi  dilakukan berdasarkan modifikasi penelitian Hiendro dkk (2014). Sebanyak 50 mL ekstrak tersebut  (500 ppm) dengan variasi ditambahkan kaolin yang teraktivasi  dan  diaduk  selama  20  jam.  Variasi massa  kaolin  yang  digunakan  adalah  0,5gram, 1  gram;  1,5  gram  dan    2  gram.  Filtrat  yang diperoleh  selanjutnya  dikarakterisasi  dengan FTIR dan UV-Vis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis FTIR Kaolin-Ekstrak Bunga Kiacret Pelarut N-heksana
Analisis FTIR dilakukan untuk mengetahui perubahan  atau  pergerseran  bilangan  pada gugus fungsi kiacret yang diimpregnasi dengan kaolin.  Gambar  1  merupakan  spektra  FTIR impregnasi  variasi  massa  kaolin  dengan ekstrak kiacret dengan pelarut n-heksana.
Gambar 1. Spektra  FTIR  Ekstrak  Bunga Kiacret  Pelarut  n-Heksana  Dengan Variasi Massa Kaolin
Berdasarkan  Gambar  1  diketahui  bahwa adanya  pergeseran  bilangan  gelombang  pada ekstrak  kiacret  terhadap  ekstrak  bunga kiacret-kaolin  dan  kaolin  terhadap  ekstrak kiacret-kaolin. Adanya perubahan atau pergeseran  bilangan  gelombang  pada  ekstrak
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 KA Bilangan Gelombang (1/cm) En-H-K 1,5 En-H-K 2 En-H-K 1 En-H-K 0,5 En-H
kiacret-kaolin  menunjukkan  adanya  interaksi antar  gugus  fungsi  ekstrak  kiacret  dan  kaolin. Selain  itu  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kaolin telah  berhasil  diimpregnasi    pada  ekstrak kiacret.  Rangkuman  bilangan  gelombang ekstrak  bunga  kiacret,  kaolin  teraktivasi  dan ekstrak  bunga  kiacret-kaolin  teraktivasi (variasi  massa  kaolin  1  gram)  ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 . Bilangan  Gelombang  dan  Gugus Fungsi  Ekstrak  Bunga  Kiacret  (En-H),
Kaolin  Teraktivasi  (KA)  dan  Ekstrak Bunga Kiacret-Kaolin Teraktivasi (En- K1) Bilangan Gelombang (1/cm) Gugus Fungsi (Silverstein, dkk., 2005) En-H (1) KA (2) (Nurhadini dkk, 2019) En- K1 3669 3678 O-H (1) ; Al- OH (2) 2949 2928  C-H (1) (CH 3 ) 1732 C=O 1468 1458  C-H(CH 2 ) 1063 1003 1044  C-O-C (1) M- O (2) 886 913 886 M-O (2) 780 719 Si-O 684 Si-O
Pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  gugus fungsi  kaolinit  dalam  kaolin  berinteraksi dengan  gugus  fungsi  dalam  ekstrak  bunga kiacret  yang  ditandai  adanya  pergeseran bilangan gelombang pada 780 cm -1 ke 718 cm -1 . Selain  itu  adanya  pergeseran  bilangan gelombang ekstrak bunga kiacret dari 1063 cm - 1 ke  1044  cm -1 pada  ekstrak  bunga-kaolin teraktivasi.
Analisis  UV Kaolin-Ekstrak  Kiacret  Pelarut
N-heksana Analisis UV ini dilakukan untuk mengetahui  pengaruh  massa  kaolin  terhadap serapan panjang gelombang dari ekstrak bunga kiacret  dengan  pelarut  n-heksana.  Gambar  2 merupakan  spektra  UV-Vis  impregnasi  variasi massa  kaolin  dengan  ekstrak  bunga  kiacret dengan pelarut n-heksana.
Berdasarkan  Gambar  2  diketahui  bahwa penambahan  massa  kaolin  menyebabkan adanya  perubahan  daerah  serapan.  Puncak serapan maksimum ekstrak bunga kiacret pada panjang gelombang 275 nm.
Gambar 2 .  Spektra  UV-Vis  Ekstrak  Kiacret Pelarut  n-Heksana  Dengan  Variasi Massa Kaolin
Penambahan  kaolin  pada  ekstrak  bunga kiacret  menyebabkan  pergeseran  puncak serapan  maksimum  menjadi  287  nm.  Adanya serapan  panjang  gelombang    tersebut menunjukkan  adanya  kandungan  flavonoid yang dapat mengabsorpsi cahaya UV (Patil dkk, 2009). Ringkasan spektra UV-ViS dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2 . Data  UV-Vis  Ekstrak  Bunga  Kiacret Dengan Impregnasi Kaolin Jenis Ekstrak λmaks (nm) Rentang Serapan (nm) En-H 275 203 – 351 En-H K 0.5 271 203 – 343 En-H K 1 272 203 – 343 En-H K 1.5 287 203 – 390 En-H K 2 272 203 – 404 Impregnasi  kaolin  pada  ekstrak  bunga kiacret dengan pelarut n-heksana
menyebabkan  rentang  serapannya  semakin melebar  dengan  daerah  serapan  panjang gelombang  203  nm  -  404  nm.  Menurut  Patil dkk  (2018)    senyawa    yang    mengabsorpsi sinar    UV  (200  –  400  nm)  bisa  dijadikan sebagai  antisolar    sehingga    ekstrak    bunga kiacret  yang    diimpregnasi    dengan    kaolin Pulau  Bangka    dapat    diaplikasikan    dan antisolar sinar  UV.  Selain  itu  ekstrak  bunga kiacret  yang    diimpregnasi    dengan    kaolin berpotensi  sebagai  sensitizer  pada  DSSC  (Yen, dkk., 2012)
A bsor ba nsi 200 250 300 350 400 450 500 0 1 2 Panjang Gelombang (nm) En-H-K 2 En-H-K 1,5 En-H-K 1 En-H-K 0,5 En-H

## KESIMPULAN
Impregnasi  ekstrak  bunga  kiacret  dengan pelarut  n-heksana  telah  berhasil  dilakukan yang  ditandai  adanya  pergeseran  bilangan gelombang  baik  pada  kaolin  maupun  ekstrak bunga  kiacret.  Selain  itu  adanya  impregnasi kaolin menyebabkan pelebaran daerah serapan hingga  404  nm  pada  ekstrak  bunga  kiacret dengan pelarut n-heksana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini

## REFERENSI
Astuti, L.P. dan Indriatmoko. 2018. Kemampuan  Beberapa  Tumbuhan  Air dalam  Menurunkan  Pencemaran  Bahan
Organik  dan  Fosfat  untuk  Memperbaiki Kualitas  Air.    Jurnal  Teknologi  Lingkungan Vol. 192 : 183- 189.
Hiendro, A., Rahmalia, W., Hadari, F., Wahyuni, N.  2012.  Enhanced  performance  of  bixin sensitized  TiO 2 solar  cells  with  activated kaolinite. International Journal Of Engineering  Research  and  Innovation,  Vol. 4. Kumerasan, M., Palanisamy., Kumar, P.E., 2013.
Dyeing  of  Silk  Fabric  With  Eco-Friendly Natural  Dyes  From  Spathodea campanulata and  Cordia  sebestena:  A  comparison.  Asian Journal Of Chemistry, Vol. 25: 8513-8516 Mphande,  B.C.,  Pogrebnoi,  A.,  2014.  Impact  of extraction  methods  upon  light  absorbance of  natural  organic  dyes  for  dye  sensitized solar  cells.  Journal  of  Energy  and  Natural Resource,  Vol.  3;  38-45  Richhariya,  G., Kumar.,  A.,  Tekasakul,  P.,  Gupta.,B.,  2017. Natural dyes for dye sensitized solar cell: A review.  Renewable  and  Sustainable  Energy Reviews. Vol. 69: 705–718.
Nurhadini, Asriza,  O.A., Ayu, K.  dan Anggraeni.
2019.  Pengaruh  Metode  Aktivasi  Terhadap Sifat  Kaolin.  Prosiding  Seminar  Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Hal : 227- 229. ISBN: 978-602-61545-0-7
Patil, V.V., Patil, S.B., Kondawar, M.S., Naikwade, N.S.  dan  Magdum,  C.S.  2009.  Study  of methanolic  extract  of  flower  of Spathodea campanulata L. as an anti-solar, International  Journal  of  Green  Pharmacy, Hal. 248-249, DOI: 10.4103/0973-
8258.56285
Rahayu, O.U., Malahayati dan Harnelly, E. 2018 . Studi  Serapan  Cahaya  Dye  Alami  Hasil Ekstrak  Daun  Suji  dan  Buah  Senduduk. J. Aceh Phys. Soc., Vol.7: 106-109
Ridwansyah,  R.,  Wahyuni,  N.,  dan  Alimuddin, A.H.  2014.  Uji  Fotostabilitas  Kaolinit- Norbixin  Berdasarkan  Analisis  Spektra  UV- Vis. JKK,Volum 3(2): 13-18. Silverstein, R.M., Webster, F.X. dan Kiemle, D.J. Spektrometric  Identification  of  Organic Compound, Seventh Edition, John Wiley and Son.
Sinha, D., De, D. dan Ayaz, A. 2018. Performance and  stability  analysis  of  curcumin  dye  as  a photo  sensitizer  used  in  nanostructured ZnO based  DSSC.  Spectrochimica  Acta  Part
A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.193: 467–474. Yen,  Y.S.,  Chou,  H.H.,  Chen,  Y.C.,  Hsu,  C.Y.    dan Lin,  T.J.  2012.  Recent  developments  in molecule-based  organic  materials  for  dye- sensitized  solar  cells.  Journal  of  Materials Chemistry,Vol. 22: 8734-8747.
Zulnely,  Sumadiwangsa,  E.  S.,  Dahlian,  E.  dan Kulsum, U. Komponen Aktif Dua Puluh Jenis Tumbuhan Obat Di Taman Nasional Gunung Halimun, Jurnal Penelitian Hasil Hutan, Vol. 22: 43-50